DE L’ARGENT. 
71 
XI. — De la fusion de l'argent dans des milieux différents. 
Ayant constaté que l’argent fondu et solidifié dans des conditions diffé¬ 
rentes, et notamment sous une couche de chlorure de calcium ou de borax, 
contient ou peut contenir des bulles gazeuses, j’ai tenu à m’assurer s’il en est 
de même de ce métal liquéfié et solidifié dans une atmosphère d’oxyde car¬ 
bonique ou d’hydrogène, et si, après cette refonte, on retrouve le poids de 
1 argent mis en expérience. A cet effet, j’ai institué les deux essais suivants : 
1° Fonte de l argent dans l’oxyde carbonique. 
Le cylindre d’argent pur, fait au tour à l’aide du culot tronconique, dont 
il a été question page 35, a été introduit dans un creuset de charbon de 
cornue, purifié soigneusement et brusqué ensuite à l’aide de phosphate de 
chaux privé de fer i . La brasque avait une capacité cylindrique un peu 
supérieure au volume du cylindre. Le creuset, couvert d’un couvercle d’un 
même charbon, a été placé dans un creuset de porcelaine, lequel a été 
ensuite rempli complètement de charbon de bois pulvérisé et purifié. Après 
avoir couvert ce creuset de son couvercle, le système a été chauffé dans un 
moutle de fourneau de Wiesnegg, porté à la température de la pleine fusion 
de 1 argent, placé dans une coupelle d’os à côté du creuset. 
Après avoir maintenu pendant une demi heure cette température, on a 
laissé se refroidir lentement le tout. Le refroidissement étant effectué, on a 
brisé le creuset de porcelaine auquel adhérait fortement son couvercle verni. 
En ouvrant le creuset en charbon, j ai constaté que la surface inférieure 
de son couvercle était tapissée de petits globules d’argent brillant. La fonte 
s était donc accomplie avec volatilisation de ce métal. 
1 Mon illustre maître Dumas a fondu de l’argent dans l’oxyde carbonique; j’ai, d’après 
sa demande, repris son expérience, par le motif qu’il a placé l’argent dans le creuset de 
charbon de cornue, sans intermédiaire de phosphate basique de calcium. On sait qu’au point 
de fqsion de l’argent, le carbone se dissout dans ce métal, fait qui peut influer sur la quan¬ 
tité de gaz qui entre et reste en solution, après la solidification du métal. 
